386 MÉMOIRE 
tableau de Duleau, le fer de l'expérience 88 était, comme celui 
des expériences 98 et 99, « très - doux à froid, cassant à chaud, 
étampé ou lamimé, paraissant d’une densité moindre que le fer 
forgé ordinaire », en sorte que ces deux fers peuvent être compa- 
rables : mais il n’en est nullement de même à l'égard du fer anglais 
de lexpérience 93, et lon voit même, par le chiffre quil 
M; : ! ’ 1 
donne pour de: bien plus élevé que pour tous les autres échan- 
üllons, qu'il est d’une qualité exceptionnelle. Or, en excluant l’ex- 
périence 93 de la comparaison des fers ronds et des fers carrés 
anglais, il reste le rapport 
3 (60046 + 59681) 
re — 0,8261 
ur 
qui n’est toujours pas au-dessus du rapport théorique, et qui en 
diffère fort peu. 
EXPÉRIENCES DE SAVART 
(DONNANT LES POIDS AGISSANT AU BOUT D'UN BRAS DE LEVIER DE O",11, QUI FONT TOURNER 
DE 1/400 DE CIRCONFÉRENGE L'UNE DES DEUX EXTRÉMITÉS DE DIVERSES VERGES DEVANT 
LEUR AUTRE EXTRÉMITÉ RESTÉE FIXE) !. Ê 
M: M> 
G ——— = G 
0,84346a J5 
pour 
LON- DIAMÈTRES ERFORT v 
cuguns | des nette faisant tourner J0 
et côüle 
des de 1/100 RU 
des MeTees : tés les verges rondes : 
verges. carrées. d'angle droit. atome les verges carrées, 
DÉSIGNATION. 
a ———————————— | — ——_———— | ———_— 
Diamètre, Kilog. 
Cuivre tiré à la filière, rond. | 0,649 0®,00214 0,00297 4 144 200 000 
Idem. 0 ,00458 0,04117 4 131 500 000 
Idem. o ,006g1 0,207 | 4 203 200 000 
Idem. o ,00g04 0,580 4 020 400 000 
4 174 825 000 
Côté. 
0,00468 4 60g g00 000 
0,00566 4 016 5co 000 
0,00918 4 006 000 000 
0,0066 4 016 300 000 
MOYENNE... 4 012 180 000 
Diamètre. 
Lsiton tiré à la filière, rond. | o 0,0067a 0,160 3 632 100 000 
Côte. 
Laiton tiré à la filière, carre, 0,00572 0,101 6 119 300 000 
« , « 920 1 
! En sorte que la torsion @ s'obtient en divisant LE 27 par la longueur des 
00 
